Sur la fabrication du verre sans potasse. 2o3 

 un poêlon de fer ou de laiton , sur un feu de braise ; 

 on remue jusqu a-ce qu'il ne paroisse plus de vapeur , 

 et que le tout soit à l'état de poussière sèche ; on la pè- 

 sera de nouveau , le déchet qui aura lieu donnera 

 la proportion dont il faut augmenter la quantité ap- 

 parente du sel destiné à la composition de la charge 

 d'une fournée , pour avoir la quantité réelle à em- 

 ployer. 



Le charbon doit être réduit en poudre assez fine ; on 

 n'a pas encore déterminé par expérience si celui de 

 bois dur avoit, dans ce procédé , quelqu'avantage sur 

 celui de bois tendre. Ce dernier a toujours été em- 

 ployé dans les essais dont on rend compte. 



Après avoir préparé, ainsi qu'on l'a indiqué, le sel 

 de Glauber et la chaux vive , deux des ingrédiens prin- 

 cipaux du verre , on composera la fritte de , 



loo parties de sable quartzeux, ou silice. 

 5o de sel de Glauber , préparé. 

 1 7 -^ à 20 de chaux vive. 

 4 de charbon. 



Une fi'itte ainsi préparée , fournît toujours un verre 

 beau et parfaitement pur , qu'on peut employer non- 

 seulement comme verie à vitres, mais pour les instru- 

 mens d'optique , et pour les glaces , sans qu'il soit né- 

 cessaire de procéder à une réduction ultérieure , ni 

 d'employer la potasse , à aucune dose ; et si l'on observe 

 exactement les proportions indiquées , on prévient deux 

 inconvéniens qui pourroient éloigner de cette méthode 

 des artistes peu exercés ; le premier , est l'odeur du 

 soufre qui , d'après ce que nous apprend Lampadius, 

 incommodoit tellement les ouvriers d'une verrerie en 

 Saxe , qu'ils refusèrent d'y travailler ; le second est 

 l'effervescence extraordinaire de la masse fondue ; cet 

 effet n'a point lieu ; ce qui permet de remplir les creu- 



Sc. et nits, Nouv. série. Y q\. i , N», Z.Mars 1 8 1 6, Ç 



